1 
  
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 
QCVN 16:2022 /BXD  
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA   
VỀ SẢN PHẨM,  HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
National Technical Regulation s on Products, Goods of Building Material s 
(BẢN DỰ THẢO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀ NỘI - 2022  
 QCVN 16:2022 /BXD  
2  
 
 
 
Lời nói đầu  
QCVN 16:2022 /BXD thay thế QCVN 16:201 9/BXD.  
QCVN 16:2022 /BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn,  
Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định,  Vụ Khoa học công 
nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng trình duyệt và được ban 
hành  kèm theo  Thông  tư số ……/2022 /TT-BXD 
ngày …..tháng..…năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN 16:2022 /BXD  
3 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA   
VỀ SẢN PHẨM,  HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
National Technical Regulations on  Products, Goods of Building Material s 
 
PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG  
1.1. Phạm vi điều chỉnh  
1.1.1 . Quy chuẩn này quy định  về mức giới hạn của đặc tính  kỹ thuật và yêu cầu quản lý các 
sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong B ảng 1, Phần 2 , thuộc nhóm 2 theo quy định 
tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá vật li ệu xây 
dựng) được sản xuất trong nước,  nhập khẩu , kinh doanh , lưu thông trên thị trường và sử dụng 
vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam . 
1.1.2. Quy chuẩn này  không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu 
dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm , hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất , 
không tiêu thụ và sử  dụng tại Việt Nam , hàng hoá quá cảnh.  
1.2. Đối tượng áp dụng  
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu , kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng.  
1.2.2. Các  tổ chức thử nghiệm,  tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng 
nhận h ợp quy , sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.  
1.2.3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu 
xây dựng.  
1.3. Giả i thích từ ngữ  
Trong Quy chuẩn này,  các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.3.1. Chứng nhận h ợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022 /BXD, được thực hiện bởi tổ 
chức chứn g nhận hợp quy.  
1.3.2. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022 /BXD.  
1.3.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực thực hiện  chứng nhận sản phẩm , 
hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022 /BXD. Tổ 
chức chứng nhận hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị QCVN 16:2022 /BXD  
4 định số 107/2016/NĐ -CP ngày 01  tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điề u kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ -CP), Nghị 
định số 154/2018/NĐ -CP ngày 09  tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quả n lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành  (sau đây viết tắt là Nghị định 
số 154/2018/NĐ-CP) và được Bộ Xây dựng chỉ định  hoặc thừa nhận . 
1.3.4. Tổ chức thử nghiệm là tổ chức có năng lực thử nghiệm sản phẩm, hàng  hóa vật liệu xây 
dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022 /BXD. Tổ chức thử nghiệm phải 
có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ -CP, Nghị 
định số 154/2018/NĐ -CP, Nghị định số 62/2016/NĐ -CP ngày 01  tháng 7 năm 2016 quy định 
về điều kiện hoạt động tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  (sau đây viết 
tắt là Nghị định số 62/2016/NĐ-CP) và được Bộ Xây dựng chỉ định  hoặc thừa nhận . 
1.3.5. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm , hàng h óa vật liệu xây dựng  là cơ 
quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây viết 
tắt là cơ quan kiểm tra):  
- Cơ quan kiểm tra t ại Trung  ương là  Bộ Xây d ựng; 
- Cơ quan kiểm tra  tại địa phương là Sở Xây dựng hoặc Sở chuyên môn khác do UBND Tỉnh 
quy định.  
1.3.6. Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhóm 2 là sản phẩm, hàng hoá trong  điều kiện 
vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và  đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây  
hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.  
1.3.7. Mã HS là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.  
1.3.8. Lô sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng có cùng thông 
số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ.  
1.3.9. Lô hàng hóa là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được xác định 
về số lượng, có c ùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng 
một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.  
1.3.10. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là mẫu đại diện cho một 
kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng h óa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong 
cùng một điều kiện về dây chuyền, công nghệ sản xuất và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.  QCVN 16:2022 /BXD  
5 1.3.11. Mẫu đại diện của lô sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng là mẫu được lấy theo tỷ lệ 
và ngẫu nhiên từ cùng  một lô hàng hoá và đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng hoá, 
được dùng để đánh giá, chứng nhận hợp quy.  
1.3.12. Lưu thông hàng hóa  là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng 
hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận  chuyển hàng hóa của tổ chức, cá 
nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.  
1.4. Quy định chung  
1.4.1. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải đảm bảo  không gây mất an toàn  trong 
quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản , sử dụng hợp lý và đún g mục đích . 
1.4.2. Các tổ chức, cá nhân  sản xuất, nhập khẩu , kinh doanh, sử dụng sản phẩm  phải kê khai 
đúng chủng loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng  phù hợp với danh mục sản phẩm quy 
định tại Bảng 1, Phần 2  của Quy chuẩn này . Trường hợp không rõ chủ ng loại sản phẩm , các 
tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với tổ chức chứng nhận hợp quy , tổ chức thử 
nghiệm  để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm.  
1.4.3. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng  quy định tại  Bảng 1, Phần 2  của Quy chuẩn  
này (trừ sản phẩm hàng hóa nhập khẩu được quy định tại mục 1.1.2) khi lưu thông trên thị  
trường phải có giấy chứng nhận hợp quy , bản công bố hợp quy ; tem nhãn được gắn dấu hợp 
quy theo quy định và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của  cơ quan kiểm  tra tại địa 
phương .  
1.4.4. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm  hoặc  trên bao gói  hoặc  trên nhãn 
gắn trên sản phẩm  hoặc trong chứng chỉ chất lượng , tài liệu kỹ thuật  của sản phẩm . 
1.5. Tài liệu viện dẫn  
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng quy chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn 
ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm 
công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).  Trường 
hợp các tiêu chuẩn , quy chuẩn, văn bản được viện dẫn trong quy chuẩn này có sự thay đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.  
1.5.1. Sản phẩm xi măng , phụ gia cho xi măng và bê tông  
TCVN 2682:20 20, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 62 60:20 20, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 6067:2018, Xi măng poóc lăng bền sulffat   QCVN 16:2022 /BXD  
6 TCVN 141 , Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học  
TCVN 6016:2011, Xi măng  - Phương pháp thử - Xác định cường độ  
TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích  
TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave   
TCVN 4315:2007,  Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng  
TCVN 11586:2016 , Xỉ hạt lò cao nghiền mịn d ng cho bê tông và v a 
TCVN 826 5:2009, Xỉ hạt lò cao  - Phương pháp phân tích hóa học  
TCVN 12249:2018,  Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp  
TCVN 10302:2014,  Phụ gia tro bay hoạt tính d ng cho bê tông, v a xây và xi măng  
TCVN 6882:2016,  Phụ gia khoáng cho xi măng  
TCVN  8262:2009,  Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học  
1.5.2.  Cốt liệu xây dựng  
TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và v a - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 9205:2012,  Cát nghiền cho bê tông và v a  
TCVN 7572 -2:2006,  Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần  2: Xác định thành 
phần hạt  
TCVN 7572 -8:2006,  Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm 
lượng b n, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ  
TCVN 7572 -9:2006,  Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp 
chất h u cơ  
TCVN 7572 -11:2006, Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ 
nén dập  
TCVN 7572 -14:2006,  Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả 
năng phản ứng kiềm - silic 
TCVN 7572 -15:2006,  Cốt liệu cho bê tông và v a - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm 
lượng clorua  
1.5.3. Sản phẩm gạch, đá ốp lát  
TCVN 13113:2020 , Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật  và ghi nhãn  QCVN 16:2022 /BXD  
7 TCVN 4732:2016, Đá ốp lát tự nhiên  
BS EN 14 617:2012 , Agglomerated stone/ Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính h u cơ  
TCVN 6415 -3:2016,  Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ 
xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích  
TCVN 6415 -4:2016,  Gạch gốm  ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực 
uốn gẫy  
TCVN 6415 -6:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn 
sâu đối với gạch không phủ men  
TCVN 6415 -7:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác đị nh độ bền mài mòn 
bề mặt đối với gạch phủ men  
TCVN 6415 -8:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở 
nhiệt dài  
TCVN 6415 -10:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở 
ẩm 
TCVN 6476:1999, Gạch bê tô ng tự chèn  
DIN 51130 :2014 -02, Testing of floor coverings - Determination of the anti -slip property - 
Workrooms and fields of activities with slip danger - Walking method - Ramp test/  Thử 
nghiệm trải sàn  - Xác định độ chống trơn tr ượt - Phòng làm việc và cá c lĩnh vực hoạt động 
có nguy c ơ trượt - Phương pháp đi bộ - Thử nghiệm đường dốc  
DIN 51097 :1992 -11, Testing of floor coverings - Determination of the anti -slip properties - Wet-
loaded barefoot areas - Walking method - Ramp test/ Thử nghiệm trải sàn - Xác định đặc tính 
chống trượt - Khu vực chân trần tải ướt - Phương pháp đi bộ - Thử nghiệm đường dốc  
AS/NZS 4856 -2013, Slip resistance classification of new pedestrian surface materials/ 
Phân loại chống trượt của bề mặt vật liệu cho người đi bộ.   
EN 16165:2021 , Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of 
evaluation/Xác định chống trượt bề mặt - Phương pháp đánh giá  
1.5.4. Vật liệu xây  
TCVN 1450:2009,  Gạch rỗng đất sét nung  
TCVN 1451:1998,  Gạch đặc đất sét nung  QCVN 16:2022 /BXD  
8 TCVN 6355:2009,  Gạch xây - Phương pháp thử  
TCVN 6477:2016,  Gạch bê tông  
TCVN 9030 :2017,  Bê tông nhẹ - Phương pháp thử  
TCVN 9349:2012 , Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền 
TCVN 11524:2016 , Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đ n ép  
TCVN 123 02:2018, Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp  
TCVN 12867:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 12868:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp - Phương pháp thử  
TCVN 3113:2022, Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước  
TCVN 3118:2022 , Bê tông - Phương pháp xác định cường độ nén   
1.5.5 Vật liệu lợp  
TCVN 4434:2000 , Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 4435:2000,  Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử  
TCVN 9133: 2011, Ngói gốm tráng men  
TCVN 1452 , Ngói đất sét nung  
TCVN 4313, Ngói đất sét – Phương pháp th ử 
TCVN 1453 , Ngói bê tông và ph ụ kiện 
1.5.6. Sản phẩm kính xây dựng  
TCVN 7218:2018. Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 7219:2018 , Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử  
TCVN 7455: 2013 , Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệ t 
TCVN 7364: 2018 , Kính xây dựng  - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn  nhiều lớp  QCVN 16:2022 /BXD  
9 TCVN 7368:2013, Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập  
TCVN 7737: 2007 , Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản qua ng, 
tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại  
TCVN 8261:2009 , Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất 
cạnh của k ính bằng phương pháp qua ng đàn hồi không phá hủy sản phẩm  
TCVN 8260:2009,  Kính xây d ựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt  
TCVN 7527:2005, Kính xây dựng. Kính cán vân hoa  
TCVN 7528:2005 , Kính xây dựng - Kính phủ phản quang  
EN 1096 -1:2012 (E), Glass in building. Coated glass Definitions and classification / Kính 
xây dựng – Kính phủ - Thuật ng , định nghĩa và phân loại  
EN 12898:2019, Glass in building. Determination of the emissivity/ Kính xây dựng – Xác 
định độ phát xạ. 
1.5.7. Sản phẩm thi ết bị vệ sinh 
TCVN 12650:2020, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ 
vệ sinh 
TCVN 12648:2020, Thiết bị vệ sinh - Chậu rửa - Yêu cầu  tính năng và phương pháp th ử 
TCVN 12652:2020, Bồn tiểu n  - Yêu cầu chức năng và phương pháp th ử 
TCVN 12651:2020, Bồn tiểu nam - Treo tường -  Yêu cầu chức năng và phương pháp th ử 
TCVN 12647:2020, Bệ xí xổm 
TCVN 12649:2020, Bệ xí bệt và bộ bệ xí bệt có bẫy nước tích hợp 
1.5.8. Vật liệu trang trí, hoàn thiện  
TCVN 11896:2017, Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán 
tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo  
TCVN 11898:2 017, Monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán trong vật liệu dán tường  
TCVN 8652:20 20, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 2090:20 15, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu  QCVN 16:2022 /BXD  
10 TCVN 2097:2015, Sơn và vecni - Phép thử cắt ô  
TCVN 8653 -4:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền 
rửa trôi của màng sơn  
TCVN 8653 -5:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền  
chu kỳ nóng lạnh của màng sơn  
TCVN 10369:2014 , Sơn và vecni - xác định hàm lượng hợp chất h u cơ dễ bay hơi (VOC) 
trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp (in -can VOC)  
TCVN 10370 -1:2014, Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất h u cơ dễ bay hơi - phần 
1: Phương pháp hiệu số  
TCVN 10370 -2:2014, Sơn và vecni - Xác định hà m lượng hợp chất h u cơ dễ bay hơi - phần 
1: Phương pháp sắc ký khí  
TCVN 8256, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật  
TCVN 8257 -3, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn  
TCVN 8257 -5, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Xác định cường độ biến 
dạng ẩm  
TCVN 8257 -6, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định cường độ hút nước  
TCVN 13560, Panel thạch cao cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật  
ASTM C471M -20a, Standard test methods for chemical analysis of gypsum and gy psum 
products/Tiêu chuẩn  phương pháp thử phân tích hóa cho thạch cao sản phẩm tấm thạch 
cao 
TCVN 7753:2007, Ván sợi - Ván MDF  
TCVN 12362:2018,  Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm  
TCVN 11205:2015  (ISO 13609:2014) , Ván gỗ nhân tạo - Gỗ dán - Ván ghép từ thanh dày và 
ván ghép từ thanh trung bình  
TCVN 12445 :2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm nước  
TCVN 12446 :2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định modul đàn hồi khi uốn và độ bền uốn  
TCVN 12447 :2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông gó c với mặt ván  QCVN 16:2022 /BXD  
11 TCVN 11903 :2017  (ISO 16999 :2003 ), Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử  
TCVN 11899 :2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt  
TCVN 11899 -1:2018, Ván gỗ nhân tạo  - Xác định hàm lượng formaldehyt  phát tán - Phần 1: Sự 
phát tán for maldehyt bằng phương pháp buồng 1m3  
TCVN 11899 -4:2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt  phát tán - Phần 4: 
Phương pháp bình hút ẩm  
TCVN 11899 -5:2018, Ván gỗ nhân tạo  - Xác định hàm lượng formaldehyt  phát tán - Phần 5: 
Phương pháp chiết (phươ ng pháp perforator)  
1.5.9. Sản phẩm ống  dùng cho cấp thoát nước   
TCVN 8491 -2:2011 (ISO 1452 -2:2009),  Hệ thống ống bằng chất dẻo d ng cho hệ thống cấp 
nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - 
Poly (Vinyl Cl orua) không hóa dẻo (PVC -U) - Phần 2: Ống ; 
TCVN 8491 -3:2011  (ISO 1452 -3:2009), Hệ thống ống bằng chất dẻo d ng cho hệ thống cấp 
nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - 
Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo ( PVC-U) - Phần 3: Phụ t ng;  
TCVN 11822:2017,  Ống poly (Vinyl clorua) biến tính (PVC -M) chịu áp;  
ISO 15877 -2:2009,  Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated 
poly(vinyl chloride) (PVC -C) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằ ng chất dẻo d ng để dẫn 
nước nóng và nước lạnh - Poly(vinyl chloride) clo hóa (PVC -C) - Phần 2: Ống;  
ISO 4435:2003 , Plastics piping systems for non -pressure underground drainage and sewerage - 
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC -U) (Hệ thống ống bằng c hất dẻo d ng cho hệ thống 
thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp - Poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC -U)) 
TCVN 7305 -2:2008 (ISO 4427 -2 : 2007 ), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và 
phụ t ng d ng để cấp nước - Phần 2: Ống;  
TCVN 7305 -3:2008  (ISO 4427 -3:2007), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ 
t ng d ng để cấp nước - Phần 3: Phụ t ng;  
TCVN 12304:2018 (ISO 8772:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, 
đặt ngầm, không chịu áp - Polyethylene (PE)  QCVN 16:2022 /BXD  
12 ISO 1 5875 -2:2003,  Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked 
polyethylene (PE -X) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo d ng để dẫn nước 
nóng và nước lạnh - Polyethylene liên kết ngang (PE -X) - Phần 2: Ống;  
ISO 22391 -2:2009,  Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene 
of raised temperature resistance (PE -RT) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo 
d ng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polyethylene chịu nhiệt độ cao (PE -RT) - Phần 2: Ống;  
TCVN 10097 -2:2013  (ISO 15874 -2:2013),  Hệ thống ống chất dẻo d ng để dẫn nước nóng và 
nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống;  
TCVN 10097 -3:2013  (ISO 15874 -3:2013),  Hệ thống ống chất dẻo d ng để dẫn nước nóng và 
nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3: Phụ t ng;  
TCVN 12305:2018 (ISO 8773:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, 
đặt ngầm, không chịu áp – Polypropylen (PP)  
TCVN 6149 -1:2009  (ISO 1167 -1:2007) , Ống, phụ t ng và hệ thống phụ t ng bằng nhựa nhiệt 
dẻo d ng để vận c huyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương 
pháp thử chung;  
TCVN 6149 -2:2009  (ISO 1167 -2:2007) , Ống, phụ t ng và hệ thống phụ t ng bằng nhựa nhiệt 
dẻo d ng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị 
mẫu thử;  
TCVN 6149 -3:2009  (ISO 1167 -3:2007) , Ống, phụ t ng và hệ thống phụ t ng bằng nhựa nhiệt 
dẻo d ng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị 
các chi tiết để thử;  
TCVN 9562:2017  (ISO 10639:2017) , Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp n ước chịu áp và không 
chịu áp - Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia c ường thuỷ tinh (GRP) trên c ơ sở nhựa polyeste 
không no (UP);  
TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) , Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn 
gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu; 
TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014),  về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt 
rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp xác định độ bền kéo theo chiều dọc biểu 
kiến ban đầu;  
TCVN 10177:20 13 (ISO 2531:2009),  Ống, phụ t ng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các 
mối nối d ng cho các công trình dẫn n ước; QCVN 16:2022 /BXD  
13 1.5.10. Sản phẩm vật liệu xây dựng khác  
TCVN 9188:2012,  Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng  
TCVN 12513 -2:2018  (ISO 6362 -2:201 4), Nhôm và Hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/Thanh, 
Ống, và sản phẩm định hình ép  đ n - Phần 2: Cơ tính  
TCVN 12513 -7:2018  (ISO 6362 -2:2014) , Nhôm và Hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/Thanh, 
Ống, và sản phẩm định hình ép đ n - Phần 7: Thành phần hóa học  
ASTM E1251, Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Spark 
Atomic Emission Spectrometry/  Phương pháp thử để phân tích nhôm và hợp kim nhôm bằng 
máy quang phổ phát xạ nguyên tử tia lửa điện  
TCVN 197 -1: 2014, Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1; Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng  
TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) , Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang 
cáp; 
TCVN 7417 -1:2010 (IEC 61386 -1:2008), Hệ thống ống d ng cho lắp đặt cáp - Phần 1: Yêu 
cầu chung;  
TCVN 9900 -2-11:2013 ( IEC 60695 -2-11:2000),  Thử nghiệm nguy c ơ cháy - Phần 2 -11: 
Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả n ăng cháy bằng sợi dây nóng 
đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh;  
TCVN 9900 -11-2:2013 (IEC 60695 -11-2:2003),  Thử nghiệm nguy c ơ cháy - Phần 11 -2: Ngọn 
lửa thử nghiệm - Ngọn lửa trộn tr ước 1Kw - Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và h ướng dẫn . 
TCVN 9067 -2:2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tinh - Phương pháp thử - Phần 
2: Xác định độ bền chọc thủng động  
TCVN 9067 -3:2012, Tấm trải chốn g thấm trên cơ sở bitum biến tinh - Phương pháp thử - Phần 
3: Xác định độ bền nhiệt  
TCVN 9067 -4:2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tinh - Phương pháp thử - Phần 
4: Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tinh  
TCVN 9047:2014, Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC  
TCVN 8267 -3:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 3: Xác 
định độ cứng shore A  
TCVN 8267 -4:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 4: Xác 
định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổ n hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóa.  
TCVN 8267 -6:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 6: Xác 
định cường độ bám dính . QCVN 16:2022 /BXD  
14  
 
PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT  
2.1. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản 
phẩm  vật liệu xây dựng . Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:  
- Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hoá học: 5,5FeO.1,5MgO. 8SiO 2.H2O; 
- Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hoá học:  
3H2O.2Na 2O. 6(Fe 2,Mg)O.2Fe 2O3.17SiO 2;  
- Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 7(Mg,Fe)O.8SiO 2(OH) 2; 
- Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO 2.H2O;  
- Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.5MgO.8SiO 2.H2O. 
2.2. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo 
các phương pháp thử tương ứng và phải  thỏa mãn mức  yêu cầu quy định trong Bảng 1. 15 
 Bảng  1 - Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   
TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
I Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông  
1 Xi măng poóc lăng  
 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:  PC 40  PC 50  TCVN 6016:2011  
Lấy mẫu ở 10 vị trí 
khác nhau trong  
cùng lô sản phẩm , 
mỗi vị trí lấy khoảng 
4 kg. Lấy mẫu trung 
bình khoảng 20 kg  2523.29 .90 
- 3 ngày ± 45 min  21 25 
- 28 ngày ± 8 h  40 50 
2. Độ ổn định thể tích, xác định theo  
Le chatelier, mm, không lớn hơn  10,0 TCVN 6017:2015  
3. Hàm lư ợng anhydric sunphuric 
(SO 3), %, không   lớn hơn  3,5 
TCVN 141  4. Hàm lượng magiê oxit ( MgO) , %, 
không lớn hơn  5,0* 
5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), 
%, không lớn hơn  
- Khi không sử dụng phụ gia đá vôi  
- Khi sử dụng phụ gia đá vôi   
 
3,0 
3,5 
6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), 
%, không lớn hơn  1,5 
(*) Cho phép hàm lượng MgO tới 6% nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi 
măng không lớn hơn 0,8% . QCVN 16:2022 /BXD  
16 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
2 Xi măng poóc lăng 
hỗn hợp  
 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:  PCB 30  PCB 40  PCB 50  TCVN 6016:2011  
Mẫu được lấy tối 
thiểu ở 10 vị trí khác 
nhau trong  cùng lô 
sản phẩm . Lấy mẫu 
trung bình, tối thiểu 
10 kg  2523.29.90  
- 3 ngày ± 45 min  14 18 22 
- 28 ngày ± 8 h  30 40 50 
2. Độ ổn định thể tích, xác định theo  
Le cha telier, mm, không lớn hơn  10,0 TCVN 6017:2015  
3. Hàm lượng anhydric sunphuric 
(SO 3), %, không   lớn hơn  3,5 TCVN 141  
4. Độ nở autoclave, %, không lớn hớn  0,8 TCVN 8877:2011  
3 Xi măng poóc lăng 
bền sun phát  
 Theo Phụ lục A  2523.29.90  
4 
 Xỉ hạt  lò cao  Xỉ hạt lò cao d ng để sản xuất xi măng   
 
 
 
 
 
 
2618.00.00  1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn  1,6 TCVN 4315:2007  
Lấy mẫu ở 10 vị trí 
khác nhau  trong 
cùng lô sản phẩm , 
mỗi vị trí lấy 
khoảng 4 kg . Lấy 
mẫu trung bình 
khoảng 20 kg  2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, 
không nhỏ hơn:   
TCVN 4315:2007  - 7 ngày  55,0 
- 28 ngày  75,0 
3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, 
không lớn hơn  10,0 TCVN 141 
4. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, 
I1, không lớn hơn  1 Phụ lục A -  
TCVN 12249:2018   
Xỉ hạt lò cao nghiền mịn d ng cho bê tông và v a  QCVN 16:2022 /BXD  
17 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, 
không nhỏ hơn  S60 S 75  S 95  S105  
Phụ lục A -
TCVN 11586 :2016 Lấy mẫu ở 10 vị trí 
khác nhau  trong 
cùng lô sản phẩm , 
mỗi vị trí lấy 
khoảng 4 kg . Lấy 
mẫu trung bình 
khoả ng 20 kg  - 7 ngày  - 55 75 95 
- 28 ngày  60 75 95 105 
2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, 
không lớn hơn  10,0 
TCVN 8265:2009  3. Hàm lượng anhydric sunfuric 
(SO 3), %, không lớn hơn  4,0 
4. Hàm lượng ion clorua  (Cl-), %, 
không lớn hơn  0,02 TCVN 141  
5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), 
%, không lớn hơn  3,0 TCVN 11586 :2016 
6. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, 
I1, không lớn hơn  1 Phụ lục A -  
TCVN 12249:2018   
5 Phụ gia hoạt tính 
tro bay dùng cho 
bê tông, vữa xây 
và xi măng  Theo Phụ lục B 2621.90.00  
II Cốt liệu xây dựng  
1 Cát nghiền cho bê 
tông và vữa  1. Thành phần hạt(b) Theo Bảng 1 của TCVN 
9205:2012  TCVN                 
7572 -2:2006  Lấy ở 10 vị trí 
khác nhau  trong 
cùng lô sản phẩm  , 
mỗi vị trí lấy tối 
thiểu  5kg, trộn đều 
các mẫu, rồi chia 
tư lấy tối thiểu 20 
kg làm mẫu thử  2517.10.00  
2. Hàm lượng hạt có kích thước 
nhỏ hơn 75 µm(b) Theo mục 3.5 của TCVN 
9205:2012  TCVN 9205:2012  
3. Hàm lượng hạt sét, %, không lớn 
hơn 2 TCVN 344:1986  
4. Hàm lượng ion clorua  (Cl-), 
không vượt quá(a) Theo Bảng 2 của TCVN 
9205:2012  TCVN              
7572 -15:2006  QCVN 16:2022 /BXD  
18 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
5. Khả năng phản ứng kiềm – silic  Trong vùng cốt liệu vô 
hại TCVN                
7572 -14:2006  
2 Cát tự nhiên dùng 
cho bê tông và vữa  
 1. Thành phần h ạt Theo Bảng 1 của TCVN 
7570:2006  TCVN                 
7572 -2:2006  
Lấy ở 10 vị trí khác 
nhau, mỗi vị trí lấy 
tối thiểu 5kg, trộn 
đều các mẫu, rồi 
chia tư lấy tối thiểu 
20 kg làm mẫu thử  2505.10.00  
2. Hàm lượng các tạp chất:  
- Sét cục và các tạp chất dạn g cục  
- Hàm lượng bụi, bùn, sét  Theo Bảng 2 của TCVN 
7570:2006  TCVN                 
7572 -8:2006  
3. Tạp chất hữu cơ  Không thẫm hơn màu 
chuẩn  TCVN             
7572 -9:2006  
4. Hàm lượng ion clo rua (Cl-)(a) Theo Bảng 3 của TCVN 
7570:2006  TCVN                 
7572 -15:2006  
5. Khả năng phản ứng kiềm – silic  Trong vùng cốt liệu vô 
hại TCVN            
7572 -14:2006  
(a) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl- vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không 
vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với  bê tông cốt thép dự ứng lực.  
(b) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm và 75 µm khác với các quy định này nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không 
ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và v a.  
III Vật liệu  ốp lát  
1 Gạch gốm ốp lát  Theo Phụ lục C 6907.21.91  
6907.21.93  
6907.22.91  
6907.22.93  
6907.23.91  
6907.23.93  
6907.21.92  QCVN 16:2022 /BXD  
19 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
6907.22.92 
6907.23.92  
6907.21.94 
6907.22.94 
6907.23.94  
2 Đá ốp lát tự nhiên  Theo Phụ lục D 2506.10.00  
2506.20.00  
2514.00.00  
2515.12.20  
2515.20.00  
2516.20.20  
2516.12.20  
6802.21.00  
6802.23.00  
6802.29.10  
6802.29.90  
6802.91.10  
6802.91.90  
6802.92.00  
6802.93.10  
6802.93.00  
3 Đá ốp lát nhân tạo 
trên cơ sở chất kết 
dính hữu cơ  Theo Phụ lục E 6810.19.90  
6810.19.10  
4 Gạch bê tông tự 
chèn  1. Cường độ nén, N/mm2  Mác M200  20  
 
TCVN 6476:1999  Lấy đại diện 15 viên 
mẫu cùng một lô 
sản phẩm  68101910  
Mác M300  30 
Mác M400  40 
Mác M500  50 
Mác M600  60 
2. Độ hút nước, %  Mác M200  10  
Mác M300  8 QCVN 16:2022 /BXD  
20 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
Mác M400  8 TCVN 6355:1998  
Mác M500  6 
  Mác M600  6 
3. Độ mài mòn, g/cm2  0,5 TCVN 6065:1995  
IV Vật liệu xây  
1 Gạch đất sét nung  Theo Phụ lục F 6904.10.00  
2 Gạch bê t ông Theo Phụ lục G 6810.11.00  
3 Sản phẩm bê tông 
khí chưng áp  Theo Phụ lục H 6810.99.00  
4 Tấm tường  Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đ n ép.   
 
6810.91.00  1. Độ hút nước, %, không lớn hơn   
 
TCVN 3113:1993  Lấy 03 mẫu thử 
được cắt từ tấm sả n 
phẩm sản xuất đủ 
28 ngày tuổi  
 - Tấm thông thường  12 
- Tấm cách âm  8 
2. Cấp độ bền va đập của tấm 
tường rỗng  Số lần va đập kế tiếp tại  
các chiều cao rơi, mm  
TCVN 
11524:2016  Lấy 03 mẫu thử 
được cắt từ tấm sản 
phẩm sản xuất đủ 
28 ngày tuổi  
 500 1000  1500  
- Cấp cao           - C1 6 6 6 
- Cấp trung bình - C2 6 6 - 
- Cấp thấp          - C3 6 - - 
3. Độ bền treo vật nặng, N, không 
nhỏ hơn  1000  Lấy 01 mẫu thử từ 
sản phẩm đã đạt yêu 
cầu về độ hút nước  QCVN 16:2022 /BXD  
21 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
4. Cường độ n én của bê tông ở tuổi 
28 ngày, M Pa, không nhỏ hơn  15 TCVN 3118:1993  03 mẫu thử 150 x 
150 x 150 mm  
Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp  
1. Cấp độ bền va đập của tấm 
tường nhẹ ba lớp xen kẹp  Số lần va đập kế tiếp t ại 
các chiều cao rơi, mm  
TCVN 
11524:2016  Lấy 03 mẫu thử 
được cắt từ tấm sản 
phẩm sản xuất đủ 
28 ngày tuổi  
 500 1000  1500  
- Cấp cao           - C1 6 6 6 
- Cấp trung bình - C2 6 6 - 
- Cấp thấp          - C3 6 - - 
2. Độ bền treo vật nặng     
 Tải 
trọng, N, 
không 
nhỏ hơn  Độ võng 
lớn nhất, 
mm Biến 
dạng dư 
lớn nhất, 
mm 
TCVN 
12302:2018  Lấy 03 mẫu thử 
được cắt từ tấm sản 
phẩm sản xuất đủ 
28 ngày tuổi  
 - Mức 1  1000  5 
1 - Mức 2  1250  
20 
- Mức 3  1500  
3. Cường độ bám dính giữa tấm biên 
với lớp lõi, MPa, không nhỏ  hơn 0,3 TCVN 9349:2012  Lấy 01  mẫu thử từ 
sản phẩm đã đạt 
yêu cầu về kích 
thước, ngoại quan  
4. Cường độ nén của tấm tường nhẹ 3,5 TCVN 9030:2017  03 mẫu thử (100 x 
100 x chiều dày)  QCVN 16:2022 /BXD  
22 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
ba lớp , MPa, không nhỏ hơn  mm được cắt ra từ 
03 tấm tường nhẹ  
Tấm tường bê tông khí chưng áp  
1. Cường độ chịu nén và khối lượng 
thể tích  Bảng 3.  
TCVN 12867:2020  
TCVN  
12868 :2020  Lấy 02 mẫu thử 
được cắt từ tấm sản 
phẩm sản xuất đủ 28 
ngày tuổi  
 
2. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn  0,2 Lấy 01 mẫu thử 
được cắt từ tấm sản 
phẩm sản xuất đủ 28 
ngày tuổi  
 
V Vật liệu lợp  
1 Tấm sóng amiăng 
xi măng  1. Thời gian xuyên nước, h, không 
nhỏ hơn  24 
TCVN 4435:2000  Lấy 3 tấm sóng 
nguyên đã được 
bảo dưỡng ít nhất 
28 ngày kể từ ngày 
sản xuất  6811.40.10  
2. Tải trọng uốn gãy theo chiều  rộng 
tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn  3500  
2 Ngói đất sét nung  1. Độ thấm nước, cm3/cm2/ngày, 
không lớn hơn  Kiểu 1  Kiểu 2   
TCVN 4313  Lấy đại diện 15 viên 
mẫu cùng một lô 
sản phẩm  6905.10.00  
- Giá trị trung bình  0,8 0,925  
- Độ thấm nước của từng viên mẫu 0,85 0,95 
2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn   QCVN 16:2022 /BXD  
23 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
- Đối với ngói phẳng  600 
TCVN 4313  
(EN 1024:2012)  
 - Đối với ngói có khóa liên động phẳng  900 
- Đối với ngói lợp trên và lợp dưới  1000  
- Đối với ngói khác  1200  
3 Ngói gốm tráng 
men 1. Độ hút nước, %,  
TCVN 9133: 2011  TCVN 6415 -
3:2005  
Lấy đại diện 10 viên 
mẫu cùng một lô 
sản phẩm  6905.10.00  
2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, 
theo chiều rộng viên ngói, N/cm,  TCVN 4313:1995.  
3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất 
hiện vết rạ n sau quá trình thử  TCVN 6415 -
11:2005  
4  Ngói bê tông  Phụ lục I 6811.82.20  
VI Kính xây dựng  
1 Kính nổi  Theo Phụ lục K 7005.29.90  
2 Kính cán vân hoa  1. Sai lệch chiều dày  Theo Bảng 1 của TCVN 
7527:2005  TCVN 7527:2005  
3 mẫu kính              
kích thướ c ≥ 
(610x610) mm  7005.29.90  
2. Độ cong vênh, %, không lớn hơn  0,3 TCVN 7219:2018  
3. Khuyết tật ngoại quan  Theo Bảng 3 của TCVN 
7527:2005  TCVN 7527:2005  
3 Kính phẳng tôi 
nhiệt an toàn  Theo Phụ lục L 7007.19.90  QCVN 16:2022 /BXD  
24 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
4 Kính dán nhiều 
lớp và kính dán  
an toàn nhiều lớp  1. Sai lệch chiều dày  Mục 4. TCVN 7364 -2: 2018  TCVN 7364 -5:2018   
6 mẫu, kích thước   
≥ (610x610) mm  7007.29.90  
2. Độ bền va đập bi rơi  Ít nhất 5 tấm kính khi dập 
vỡ các mảnh kính vẫn còn 
bám dính trên bề mặt lớp 
xen giữa  TCVN 7368:2013  
3. Độ bền chịu nhiệt  Không xuất hiện bọt khí, 
bong rộp, vết vân  TCVN 7364 -4: 
2018  6 mẫu, kích thước  
≥ (100x300) mm  
5 Kính hộp gắn kín 
cách nhiệt  1. Chiều dày danh nghĩa  Sai lệch cho phép*  
TCVN 8260:2009  6 mẫu kích thước  
(350 x 500) mm  
7008.00.00  - Nhỏ hơn 17  ± 1,0  
- Từ 17 đến 22  ± 1,5  
- Lớn hơn 22  ± 2,0  
2. Điểm sương, không được cao hơn  - 35oC 
3.Độ cách nhiệt toàn phần, K.m2/W,, 
không nhỏ hơn   
Mục 5.5.1 TCVN 
8260:2009  3 mẫu kính              
kích thước  (50x50) 
mm của mỗi lớp k ính 
đơn Loại 1  R1 0,25 
Loại 2  R2 0,31 
Loại 3  R3-1 0,37 
 R3-2 0,43 
4. Hệ số ngăn chặn nhiệt mặt trời, 1 -g, 
không nhỏ hơn   
Mục 5.5.1 TCVN 
8260:2009  Loại 4**  E4 0,35 
Loại 5**  E5 0,5 
(*) Đối với những loại kính hộp gắn kín cách nhiệt có hai hoặc nhiều lớp khí và chiều dày của một lớp khí lớn hơn hoặc 
bằng 15 mm thì sai lệch chiều dày sẽ được thỏa thuận giữa các bên có liên quan.  
(**) Loại 4, Loại 5 xếp vào loại Kính hộp ngăn chặn nhiệt mặt trời yêu cầu đồng thời độ c ách nhiệt toàn phần không được 
nhỏ hơn 0,25K.m2/W  QCVN 16:2022 /BXD  
25 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
6 Kính màu hấp thụ 
nhiệt  1. Sai lệch chiều dày  Quy định theo tiêu chuẩn 
sản phẩm kính nguyên 
liệu 
TCVN 7 029:2005 
3 mẫu kính,  
kích thước ≥ 
(610x610) mm  7005.21.90  
2. Khuyết tật ngoại quan  Quy định theo tiêu chuẩn 
sản phẩm kính nguyên 
liệu 
3. Hệ số truyền năng lượng bức xạ 
mặt trời, không lớn hơn   
Mục 6.2 - TCVN 
7529:2005  ɳ5 – 0,8 0,8 
ɳ5 – 0,7 0,7 
7 Kính phủ phản 
quang  1. Sai lệch chiều dày  Quy định theo tiêu chuẩn 
sản phẩm kính nguyên 
liệu TCVN 7219:2018  3 mẫu kính,  
kích thước ≥ 
(610x610) mm  7005.21.90  
2. Khuyết tật ngoại quan   Theo Bảng 1 của TCVN 
7528:2005  TCVN 7219:2018  
3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh 
sáng mặt trời  Bảng 2 của TCVN 
7528:2005  
Mục 6.3 TCVN 
7528:2005  3 mẫu kính,  
kích thước (50x50) 
mm R 0,3  Từ 0,30 đến 0,44  
R 0,5  Từ 0,45 đến 0,59  
R 0,6  Lớn hơn hoặc bằng 0,60  
8 Kính phủ bức xạ 
thấp (Low E)  1. Độ phát  xạ, ɛ, không lớn hơn   
EN 12898:2019  3 mẫu kính,  
kích thước (50x50) 7005.21.90  
Lớp phủ cứng  0,25 QCVN 16:2022 /BXD  
26 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
Lớp phủ mềm  0,18 mm 
2. Khuyết tật ngoại quan  Theo Bảng 1 của EN 
1096 -1:2012 (E)  Mục 8.2 EN 1096 -
1:2012 (E)  3 mẫu kính,  
kích thước ≥ 
(610x610) mm  
VII.   Thiết bị vệ sinh  
1 Chậu rửa  1. Dung sai kích thước (*)   Theo mục 4 của TCVN 
12650:2020  
TCVN 12 650:2020  
1 bộ sản phẩm hoàn 
chỉnh  7324.90.10  
6910.10.00  2. Kiểm tra bằng mắt (*)   Theo mục 5 của TCVN 
12650:2020  
3. Khả năng chịu tải  Chậu rửa treo tường 
không bị nứt, không bị vỡ 
hoặc biến dạng vĩnh viễn  Mục 5.2 - TCVN 
12648:2020  
4. Thoát nước  Tất cả  nước phải thoát đi  Mục 5.3 - TCVN 
12648:2020  
5. Khả năng làm sạch  Mục 4.6 của TCVN 
12648:2020  Mục 5.8 - TCVN 
12648:2020  
6. Bảo vệ chống tràn  Mục 4.7 của TCVN 
12648:2020  Mục 5.9 - TCVN 
12648:2020  
2 Bồn Tiểu nam treo 
tường  1. Dung sai kích thước (*)   Theo mục 4 của TCVN 
12650:2020  
TCVN 12650:2020  
1 bộ sản phẩm hoàn 
chỉnh  7324.90.10  
6910.10.00  2. Kiểm tra bằng mắt (*)   Theo mục 5 của TCVN 
12650:2020  
3. Khả năng chịu tải  Không bị nứt, tách ra khỏi 
bức tường hoặc biến 
dạng vĩnh viễn  Mục 6.6.3 - TCVN 
12651:2020  QCVN 16:2022 /BXD  
27 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
4. Đặc tính xả  Theo mục 6.2 TCVN 
12651:2020  Mục 6.6.1.3 - 
TCVN 12651:2020  
5. Độ sâu nước bịt kín  Theo mục 6.1, 7.1 của 
TCVN 12651:2020  Mục 6.6.1, 7.5.1 - 
TCVN 12651:2020  
3 Bồn Tiểu nữ  1. Dung sai kích thước (*)   Theo mục 4 của TCVN 
12650:2020  
TCVN 12650:2020  
1 bộ sản phẩm hoàn 
chỉnh  7324.90.10  
6910.10.00  
2. Kiểm tra bằng mắt (*)  Theo mục 5 của TCVN 
12650:2020  
3. Khả năng chịu tải  Không xuất hiện bất kỳ 
vết rạn nứt hoặc biến 
dạng vĩnh viễn nào  Mục 5.2 - TCVN 
12652:2020  
4. Khả năng làm sạch  Theo mục 4.3 TCVN 
12652:2020  Mục 5.3 - TCVN 
12652:2020  
5. Bảo vệ chống chảy tràn  Theo mục 4.4 TCVN 
12652:2020  Mục 5.4 - TCVN 
12652:2020  
4 Bệ Xí bệt  1. Dung sai kích thước (*)  Theo mục 4 của TCVN 
12650:2020  
TCVN 12650:2020  
1 bộ sản phẩm hoàn 
chỉnh  7324.90 .10 
6910.10.00  2. Kiểm tra bằng mắt (*)   Theo mục 5 của TCVN 
12650:2020  
3. Tải trọng tĩnh  Không xuất hiện bất kỳ 
vết rạn nứt hoặc biến 
dạng vĩnh viễn nào  Mục 5.7.4 - TCVN 
12649:2020  
4. Đặc tính xả  Theo mục 5.2 - TCVN 
12649:2020  Mục 5.7.2 - TCVN 
12652: 2020  
(*) Chỉ áp dụng cho bộ sản phẩm được sản xuất từ sứ tráng men  
VIII Vật liệu trang trí và hoàn thiện  QCVN 16:2022 /BXD  
28 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
1 Vật liệu dán tường 
dạng cuộn - Giấy 
dán tường hoàn 
thiện, vật liệu dán 
tường vinyl và vật 
liệu dán tường 
bằng chất dẻo  1. Mức thôi nhiễm củ a các kim loại 
nặng  Bảng 1.  
TCVN 11896:2017  
TCVN 
11898:2017  Mẫu thử là nguyên 
01 cuộn vật liệu 
dán tường hoặc 01 
cuộn diềm vật liệu 
dán tường   
4814.90.00  
4814.20.10  
4814.20.91  
4814.20.99  2. Hàm lượng monome vinyl clorua, 
mg/kg vật liệu dán tường , không  lớn hơn  0,2 
3. Hàm lượng formaldehyt phát tán, 
mg/kg vật liệu dán tường , không lớn hơn  120 
 
2 
Sơn tường - dạng 
nhũ tương  1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép 
thử cắt ô, loại, không lớn hơn,  1 TCVN 2097:2015  
Lấy mẫu theo 
TCVN 2090:2015 
với mẫu gộ p tối 
thiểu là 2 lít  3209.10.90  
2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn:   
TCVN                   
8653 -4:2012  - Sơn phủ nội thất  100 
- Sơn phủ ngoại thất  1200  
3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại 
thất, chu kỳ, không nhỏ hơn  50 TCVN                   
8653 -5:2012  
4. Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay 
hơi (VOC), g/l, không lớn hơn  50 TCVN 10370 -
1,2:2014 hoặc 
TCVN  10369:2014  
3 Tấm thạch cao và 
Panel thạch cao 
cốt sợi*  Tấm thạch 
cao Panel thạch 
cao cốt sợi   - Đối với mẫu kích 
thước tiêu chuẩn 
(1220 x 2440 mm): 
không nhỏ hơn 03 
tấm nguyên;  
- Đối với mẫu kích 
thước khác:  Tổng 
diện tích mẫu thử 
không nhỏ hơn 3 m2  6809.11.00  
6809.19.90  
1. Cường độ chịu uốn   
TCVN 
8256  TCVN 
13560   
TCVN 8257  
 2. Độ biến dạng ẩm  
3. Độ hút nước (chỉ áp  dụng cho loại 
nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà)  
4. Hàm lượng  chất lưu huỳnh dễ bay 
hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur – 
S8), ppm, không lớn hơn   
10 ASTM                   
C471M -20a  
(*) Không áp dụng đối với tấm ốp thạch cao có lỗ tiêu âm  
(d ) Điều kiện bảo quản mẫu trước khi thử nghiệm: nhiệt độ (27 ± 2) 0C và độ ẩm tương đối (65 ± 5) %. . 
 Ván gỗ nhân tạo  Ván sợi    QCVN 16:2022 /BXD  
29 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
 1. Độ trương nở chiều dày sau khi 
ngâm trong nước  Phụ thuộc theo từng loại 
được nêu trong TCVN 
7753:2007  TCVN 1244 5 
Lấy tối thiểu 02 mẫu 
nguyên khổ ở mỗi lô 
hàng   
4411.1200  
4411.1300  
4411.1400  
4411.9200  
4411.9300  
4411.9400  2. Độ bền uốn tĩnh  TCVN 12446  
3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván  TCVN 12447  
4. Hàm lượng formaldehyt phát tán, 
mg/m3   
- Phân lo ại E 1  Không lớn hơn 0,124  TCVN 11899 -
1:2018  
Hoặc   
Không hớn hơn 9 
mg/100g  TCVN 11899 -
5:2018  
- Phân loại E 2  Lớn hơn 0,124  TCVN 11899 -
1:2018  
Hoặc  
Không lớn hơn 30 
mg/100g  TCVN 11899 -
5:2018  
Ván dăm    
1. Độ trương nở chiều dày sau kh i 
ngâm trong nước  Phụ thuộc theo từng loại 
được nêu trong TCVN 
12362:2018  TCVN 12445  Lấy tối thiểu 02 mẫu 
nguyên khổ ở mỗi lô 
hàng   
 
 
2. Độ bền uốn tĩnh  TCVN 12446  QCVN 16:2022 /BXD  
30 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván  TCVN 12447   
 
4410.1100  
4. Hàm lượng forma ldehyt phát tán, 
mg/l, không lớn hơn  0,124 mg/m3 TCVN 11899 -1 
0,7 TCVN 11899 -4 
8,0 mg/100g  TCVN 11899 -5 
Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình    
Hàm lượng formaldehyt phát tán, 
mg/m3, không lớn hơn  0,124   
TCVN 11899 -1 
(ISO 12460 -1) TCVN 11903 (ISO 
16999), 02 mẫu thử 
kích thước (0,5 x 
0,5) m.  4418.99.00  
IX Các sản phẩm ống cấp thoát nước  
1 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
bằng PVC dùng 
cho hệ thống cấp 
nước thoát nước 
trong điều kiện có 
áp suất  Độ bền với áp suất bên trong:  
- Đối với ống và phụ tùng PVC -U: 
  + ở 20°C, trong 1h;  
- Đối với ống và phụ tùng PVC -C: 
  + ở 20°C, trong 1h;  
  + ở 95°C, trong 165h;  
- Đối với ống và phụ tùng PVC -M: 
  + ở 20°C, trong 1h;  Không bị hỏng trong quá 
trình thử nghiệm   
TCVN 6149 -1:2007  
(ISO 1167 -1: 2006)  
TCVN 6149 -2:2007  
(ISO 1167 -2: 2006)  
TCVN 6149 -3:2007  
(ISO 1167 -3: 2006)  Lấy mẫu thử nghiệm 
tối thiểu ở 03 vị trí. 
Mỗi vị trí lấy 02 đoạn 
ống, mỗi đoạn có 
chiều dài tối thiểu 
1,0 m.  
Lấy tối thiểu 06 phụ 
tùng.  3917.23.00  
3917.40.00  
2 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
bằng PE dùng cho 
hệ thống cấp nước, 
thoát nước trong 
điều kiện có áp Độ bền với áp suất bên trong:  
- Đối với ống và phụ tùng PE:  
  + ở 20°C, trong 100h;  
  + ở 80°C, trong 165h;  
- Đối với ống và phụ tùng PE -X: Không bị hỏng trong quá 
trình thử nghiệm   
 
 
TCVN 6149 -1:2007  
(ISO 1167 -1: 2006)  Lấy mẫu ống thử 
nghiệm tối thiểu ở 
03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 
02 đoạn ống, mỗi 
đoạn có chiều dài tối 3917.21.00  
3917.40.00  
3917.32.99  
3917.33.90  QCVN 16:2022 /BXD  
31 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
suất   + ở 20°C , trong 1h;  
  + ở 95°C, trong 1h;  
- Đối với ống và phụ tùng PE -RT: 
  + ở 20°C, trong 1h;  
  + ở 95°C, trong 22h;  TCVN 6149 -2:2007  
(ISO 1167 -2: 2006)  
TCVN 6149 -3:2007  
(ISO 1167 -3: 2006)  thiểu 1,0 m.  
Lấy tối thiểu 06 phụ 
tùng.  
3 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
bằng PP dùng cho 
hệ thốn g cấp nước, 
thoát nước trong 
điều kiện có áp 
suất Độ bền với áp suất bên trong:  
+ ở 20°C, trong 1h;  
+ ở 95°C, trong 22h;  Không bị hỏng trong quá 
trình thử nghiệm   
TCVN 6149 -1:2007  
(ISO 1167 -1: 2006)  
TCVN 6149 -2:2007  
(ISO 1167 -2: 2006)  
TCVN 6149 -3:2007  
(ISO 1167 -3: 2006)  Lấy mẫu ống thử 
nghiệm tối thiểu ở 
03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 
02 đoạn ống, mỗi 
đoạn có chiều dài tối 
thiểu 1,0 m.  
Lấy tối thiểu 06 phụ 
tùng.  
 3917.22.00  
3917.40.00  
4 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
bằng nhựa nhiệt 
rắn gia cường bằng 
sợi thủy tinh (GRP) 
trên cơ sở nhựa 
polyeste không no 
(UP) 1. Độ cứng vòng của ống và phụ tùng  ≥ SN tương ứng trong 
bảng 9  
TCVN 9562:2017  
 (ISO 10639:2017)  TCVN 
10769:2015  
 (ISO 7685:1998)  Mẫu ống thử nghiệm 
tối thiểu ở 03 vị trí. 
Mỗi vị trí lấy 02 đoạn 
ống, m ỗi đoạn có 
chiều dài tối thiểu 
1,0 m.  
Lấy tối thiểu 06 phụ 
tùng.  3917.29.25  
3917.40.00  
2. Độ bền kéo riêng ban đầu theo 
chiều dọc  Đạt yêu cầu trong bảng 
14 - tương ứng với PN và 
DN ống  
TCVN 9562:2017  
 (ISO 10639:2017)  TCVN 
10967:2015 (ISO 
8513:2014)  QCVN 16:2022 /BXD  
32 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
5 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
bằng gang dẻo 
dùng cho các công 
trình dẫn nước  1. Độ kín của ống và phụ tùng nối ống 
đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 
5 bar  TCVN 10177:2013  
(ISO 2531:2009)  
Không rò rỉ   
 
Điều 7.1  
TCVN 10177:2013  
(ISO 2531:2009 ) Lấy mẫu ống thử 
nghiệm tối thiểu ở 
03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 
02 đoạn ống, mỗi 
đoạn có chiều dài tối 
thiểu 1,0 m.  
Lấy tối thiểu 06 phụ 
tùng.  7303.00.19  
7303.00.11  
7307.19.00  
X Các sản phẩm , hàng hóa  VLXD khác  
1 Amiăng crizôtin để 
sản xuất tấm sóng 
amiă ng xi măng  1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm 
sóng amiăng xi măng  Amiăng crizôtin không 
lẫn khoáng vật nhóm 
amfibôn  TCVN 9188:2012  Mẫu thử tối thiểu 5 
kg 2524.90.00  
2 Thanh định hình 
(profile) nhôm và 
hợp kim nhôm  1. Độ bền kéo, Rm  Bảng 3 - TCVN 12513 -
2:2018 TCVN  
197-1:2014  Lấy tối thiểu 3 thanh 
tại các vị trí khác 
nhau của lô hàng, 
mỗi thanh có chiều 
dài tối thiểu 0,5 m  7604.29.90  
7610.90.99  2. Độ giãn dài nhỏ nhất  
3. Thành phần hóa học  Bảng 1 - TCVN 12513 -
7:2018  ASTM E1251  
3 Hệ thống thang c áp 
và máng cáp bằng 
sắt hoặc thép sử 
dụng trong lắp đặt 
điện của công trình  1. Độ bền cơ học  Đảm bảo khả năng chịu 
tải làm việc an toàn - S Điều 10.1  
TCVN 
10688:2015  Lấy tối thiểu ở 03 vị 
trí của lô hàng. Mỗi 
vị trí lấy 02 đoạn 
máng, mỗi đoạn có 
chiều dài tối thiểu 
2,0 m.  7308.90.60  
7326.90.99  
2. Khả năng chống cháy lan  Có khả năng chống ngọn 
lửa cháy lan  TCVN 9900 -2-
11:2013  
TCVN 9900 -11-
2:2013  
4 Ống và phụ tùng 
(phụ kiện ghép nối) 
dùng để bảo vệ và 
lắp đặt dây dẫn 1. Khả năng chống ch áy lan  TCVN 7417 -1:2010  
(IEC 61386 -1:2008)  
Có khả năng chống ngọn 
lửa cháy lan  TCVN 9900 -2-
11:2013  
TCVN 9900 -11-Lấy mẫu ống tối 
thiểu ở 03 vị trí. Mỗi 
vị trí lấy 02 đoạn 
ống, mỗi đoạn có 3917.21 .00 
3917.22.00  
3917.23.00  QCVN 16:2022 /BXD  
33 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
điện trong nhà  2:2013  chiều dài tối thiểu 
1,0 m.  
Lấy tối thiểu 6 phụ 
tùng. 3917.40.00  
5 Tấm trải chống 
thấm trên cơ sở 
bitum biến tính  1. Độ bền nhiệt  Không cháy  TCVN 9067 -
3:2012  Lấy mẫu ngẫu nhiên 
ở tối thiểu hai vị trí 
sao cho mẫu gộp có 
diện tích tối thiểu là 
2 m2.  
Mỗi vị trí lấy tối thiểu 
0,5 m the o chiều dài 
với chiều rộng của 
tấm được giữ 
nguyên  
 6807.10.00  
2. Độ bền chọc thủng động, J, không 
nhỏ hơn   TCVN 9067 -
2:2012  
- Tấm dày 2 mm  2,5 
- Tấm dày 3 mm  3,0 
- Tấm dày 4 mm  4,0 
3. Độ thấm nước dưới áp lực thuỷ 
tĩnh, sau 48 h  Không thấm  TCVN 9067 -
4:2012  
6 Băng chặn nước 
PVC 1. Độ bền kéo, MPa, không nhỏ hơn  11,8 
TCVN 9407:2014  Lấy ngẫu nhiên ở tối 
thiểu ba vị trí sao 
cho mẫu gộp có 
chiều dài tối thiểu 
1,5 m. Mỗi vị trí lấy 
tối thiểu 0,5 m theo 
chiều dài với chiều 
rộng của tấm được  
giữ nguyên.  3919.90.99  
2. Độ bền hoá chất, %:   
Trong môi trường kiềm  Tỷ lệ thay đổi cường độ 
chịu kéo là ± 20  
Trong môi trường nước muối  Tỷ lệ thay đổi cường độ 
chịu kéo là ± 10  
7 Silicon xảm khe 
cho kết cấu xây 
dựng  1. Ảnh hưởng của lã o hoá nhiệt đến 
tổn hao khối lượng, %, không lớn hơn  10 TCVN 8267 -
4:2009  Lấy ngẫu nhiên tối 
thiểu ở 3 vị trí sao 
cho mẫu gộp tối 
thiểu 03 ống. Mỗi vị 
trí lấy tối thiểu 01 3910.00.90  
2. Độ cứ ng shore A  Từ 20 đến 60  TCVN 8267 -
3:2009  QCVN 16:2022 /BXD  
34 TT Tên sản phẩm  Chỉ t iêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  Mã hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu  
(HS)  
3. Cường độ bám dính (thử ở điều 
kiện chuẩn), kPa, không nhỏ hơn  345 TCVN 8267 -
6:2009  ống. 
 35 
 PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  
3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy  
3.1.1. Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng ở Bảng 1 Phần 
2 của Quy chuẩn này được  thực hiện theo các phương thức đánh giá nêu tại khoản 3.1.2.  
3.1.2. Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư số 
28/2012/TT -BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công ngh ệ Quy định 
về Công bố hợp chuẩn, công bố hợ p quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2012/TT -BKHCN) và Thông tư số 
02/2017/TT -BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ  trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  về sửa đổi 
bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/T T-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư  
02/2017/TT -BKHCN), cụ thể như sau:  
- Phương thức 1:  Thử nghiệm mẫu điển hình.  
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá  01 năm  và giám sát thông qua việc thử 
nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu .  
Giấy chứng nhận hợp qu y chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy 
mẫu thử nghiệm.  
Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản 
xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.  
- Phương thức 5:  Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát 
thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá 
quá trình sản xuất.  
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng n ăm thông 
qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá 
trình sản xuất.  
Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất 
trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì hệ thống q uản lý chất lượng nhằm 
đảm bảo duy trì ổn định chất lượng  sản phẩm , hàng hóa . 
- Phương thức 7 : Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.  
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.  
3.2. Quy định về công bố hợp quy  
3.2.1. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với 
các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn này được quy định tại điều 4 của 
Thông tư số 06/2020/TT -BKHCN ngày 10/12/2020.  
3.2.2. Việc công bố hợp quy các sản phẩm h àng hóa vật li ệu xây dựng được thực hiện tại 
Sở Xây dựng  tại địa phương .  QCVN 16:2022 /BXD  
36 3.2.3. Hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 
28/2012/TT -BKHCN và tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT -BKHCN.  
3.2.4.  Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ h ợp quy, công bố hợp quy theo Điều 14, Thông tư 
28/2012/TT -BKHCN và Điều 1 khoản 4 Thông tư 02/2017/TT -BKHCN.  
3.3. Quy định về hàng hóa  vật liệu xây dựng  nhập khẩu , miễn giảm kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu  
3.3.1. Đối với hàng hóa Vật liệu xây dựng nhập khẩu quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn , 
người nhập khẩu phải thực hiện:  
a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Cơ quan kiểm tra  
nhà nước và kèm theo các tài liệu  sau: Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có ), 
bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập 
khẩu; chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử 
nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội 
dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội 
dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) ; tên tổ chức chứng nhận 
hợp quy được chỉ định để thử nghiệm và đánh giá chứng nhận .  
b) Cơ quan kiểm tra xác nh ận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có 
xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;  
c) Trong thời hạn 30 ngày làm  việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu 
phải nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người 
nhập khẩu) Giấy chứng nhận hợp quy  của tổ chức chứng nhận được chỉ định.  
d)Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng n hận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y 
bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) Giấy chứng nhận hợp quy  cho cơ 
quan kiểm tra.  
đ) Người nhập khẩu hoàn toàn chị u trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa 
do mình nhập khẩu;  
3.3.2. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu theo quy 
định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ -CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ -
CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành.  
Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụn g, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ 
thuật của cùng một cơ sở  sản xuất, xuất xứ do c ùng một đơn vị  nhập khẩu, sau 03 lần 
nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn  này được cơ quan kiểm tra 
nhà nước cấp văn bản xác nhận sẽ được miễn kiểm tr a về chất lượng trong thời hạn 02 QCVN 16:2022 /BXD  
37 năm. 
Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:  đơn vị nhập 
khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 , Thông tư số 06/2020/TT -BKHCN ngày 
10/12/2020.  
Đơn vị  nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm 
tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ -CP gửi về Cơ quan kiểm tra 
Nhà nước tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm.  
3.4. Quy định về xử lý hồ sơ nhập khẩu và chất lượng hàng hóa nhập khẩu kh ông 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : theo khoản 3 Điều 6, điều 9 Thông tư số 06/2020/TT -
BKHCN ngày 10/12/2020.  
3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu để thử nghiệm đánh giá  
3.5.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình , mẫu đại diện  tuân theo các quy định nêu trong tiêu 
chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm 
tương ứng.  
3.5.2. Quy cách và khối lượng mẫu điển hình , mẫu đại diện  cho mỗi lô sản phẩm tuân theo 
quy định trong Bảng 1, Phần 2 tương ứng với từng loại sản  phẩm.  
3.5.3. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu với số lượng ít, không đủ để lấy mẫu 
thử nghiệm đánh giá, người nhập khẩu cần chứng minh hàng hóa không sử dụng, lưu 
thông và đưa vào công trình xây dựng để áp dụng theo điều 1.1.2 của Quy chuẩn nà y. 
Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không đúng quy cách quy định tại Phần 2, 
người nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận làm việc với đơn vị sản 
xuất và xuất khẩu tại nước ngoài  để gửi mẫu đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hó a nhập 
khẩu phục vụ cho công tác chứng nhận chất lượng theo quy định.  Số lượng mẫu phải đủ 
cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.  
3.6. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản  
Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định  số 
111/2021/NĐ -CP ngày 09/12/2021 và Nghị định số 43/2017/NĐ -CP ngày  14/4/2017 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa. Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), 
vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm đó.  
PHẦN 4. CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM  
4.1. Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy , tổ chức thử nghiệm  sản phẩm, hàng 
hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ -CP và Nghị 
định số 154/2018/NĐ -CP.   
4.2. Các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh 
giá sự phù hợp về thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ -
CP, Nghị định số 1 54/2016/NĐ -CP, Nghị định số 62/2016/NĐ -CP và có năng lực đáp ứng QCVN 16:2022 /BXD  
38 yêu cầu về thử nghiệm , chứng nhận  đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù 
hợp với quy định tại QCVN 16:2022 /BXD,  lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ 
định là tổ chức chứng nhận hợp quy , tổ chức thử nghiệm.   
PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN  
LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY  
5.1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối về công tác 
đo lường và tiêu chuẩn hóa, có trách nhiệm:  
a) Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy.  
b) Tổ chức xây dự ng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.  
c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng và Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa 
phương  kiểm tra, đánh giá năng lực và đề xuất Bộ Xây dựng ban hành quyết định chỉ 
định/thừa nhận và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm;  gửi 01 
bản quyết định chỉ định cho Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương  nơi đặt trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy để phối hợ p theo 
dõi, quản lý.  
đ) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ 
chức thử nghiệm.  
e) Phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình hoạt động 
công bố hợp quy , kiểm tra (định kỳ  hoặc đột xuất ) việc xác nhận miễn giảm kiểm tra chất 
lượng sản phẩm hàng hóa VLXD  của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
5.2. Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:  
a) Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tổ chức xây dựng, soát xét, sửa 
đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;  
b) Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử 
nghiệm.  
5.3. Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương  có trách nhiệm:  
a) Tiếp nhận hồ sơ công bố h ợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng ; Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật 
liệu xây dựng nhập khẩu . 
b) Tiếp nhận Hồ sơ miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các tổ 
chức, cá nhân và có văn bản xác nhận hoặc từ chối miễn giảm kiểm tra hoặc có văn bản 
thông báo  dừng áp dụng chế độ miễn giảm kiểm tra  theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị 
định số 154/2018/NĐ -CP. 
c) Quản lý , kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp qu y đối với sản 
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn.  
d) Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy , tình hình miễn QCVN 16:2022 /BXD  
39 giảm kiểm tra hàng hóa  và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất 
theo yêu cầu của Bộ Xây dựn g. 
5.4. Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm:  
a) Định kỳ sáu tháng,  năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết 
quả hoạt động chứng nhận hợp quy về Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương  và Bộ 
Xây dựng.  
b) Trường hợp đình chỉ ho ặc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đã cấp, gửi văn bản báo 
cáo về sở Xây dựng địa phương để theo dõi, quản lý.  
c) Khi có thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy đã đăng 
ký thì thông báo cho Bộ Xây dựng và Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương  nơi đặt 
trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy trong thời 
hạn mười lăm ngày kể từ ngày có sự thay đổi.  
5.5. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có trách nhiệm: tuân thủ các quy định tại 
Thông tư số 28/2012 /TT-BKHCN , Thông tư số 02/ 2017/ TT-BKHCN và Thông tư số 
06/2020/TT -BKHCN.  (Áp dụng phiên bản mới nhất khi được thay thế, sửa đổi).  
______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN 16:2022 /BXD  
40  
 
 
 
PHỤ LỤC  41 
 PHỤ LỤC  A - Xi măng poóc lăng bền sun phát  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  
Phương pháp t hử Quy cách mẫu  Bền sulfat trung bình  Bền sulfat cao  
PC MSR30 PC MSR40 PC MSR50 PC HSR30 PC HSR40 PC HSR50 
1 Hàm lượng mất khi nung 
(MKN), %, không lớn hơn  3,0 3,0 TCVN 141  
Mẫu cục bộ được 
lấy tối thiểu ở 10 vị 
trí khác nhau trong 
lô. Mẫu gộp tối thiể u 
10kg được trộn đều 
từ các mẫu cục bộ  2  Hàm lượng magiê ôxyt 
(MgO), %, không lớn hơn  5,0 5,0 TCVN 141  
3 Hàm lượng sắt ôxyt 
(Fe 2O3), %, không lớn hơn  6,0 - TCVN 141  
4 Hàm lượng nhôm ôxyt 
(Al2O3), %, không lớn hơn  6,0 - TCVN 141  
5 Hàm lượng anhydrit  
sunfuric (SO 3), %, không 
lớn hơn  3,0(1) 2,3(1) TCVN 141  
6 Hàm lượng (C 3A), %, 
không lớn hơn  8(2) 5(2) TCVN 6067:2018  
7 Tổng hàm lượng (C 4AF + 
2C3A), %, không lớn hơn  - 25(2) TCVN 6067:2018  
8 Hàm lượng cặn không tan 
(CKT), %, không lớn hơn  0,75 0,75 TCVN 141  
9 Độ ổn định thể tích, theo 
phương pháp Le Chatelier, 
mm, không lớn hơn  10 10 TCVN 6017:201 8 
10 Cường độ nén,MPa, 
không nhỏ hơn   
TCVN 6016:2011  - 3 ngày  16 21 25 12 16 20 
- 28 ngày  30 40 50 30 40 50 
 (1) Hàm lượng SO 3 trong xi măng đ ược phép vượt quá giá trị theo mức yêu cầu trên, khi xi măng được kiểm tra giá trị 
độ nở theo TCVN 12003 không vượt quá 0,02% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ nở phải được cung cấp;  
(2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sun phát được tính theo công thức:  
Tri canxi aluminat (C 3A) = (2,650 x %Al 2O3) - (1,692 x %Fe 2O3). 
Tetra canxi fero aluminat (C 4AF) = (3,043 x %Fe 2O3).   QCVN 16:2022 /BXD  
42  
PHỤ LỤC B - Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng  
 
 
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  
Phương pháp thử  Quy cách mẫu  dùng cho bê tông và vữa xây  dùng cho xi măng  
Loại 
tro bay  Lĩnh vực sử dụng  Tro axit  
F Tro bazơ  
C a b c d 
1 Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu 
huỳnh tính quy đổi ra SO 3, % khối 
lượng, không lớn hơn  F 
C 3 
5 5 
5 3 
6 3 
3  
3,5  
5,0  
TCVN 141   
 
 
Mẫu đơn đư ợc lấy ở ít nhất 
5 vị trí khác nhau trong lô, 
mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. 
Mẫu thử được lấy từ hỗn 
hợp các mẫu đơn theo 
phương pháp chia tư  2 Hàm lượng canxi ôxit tự do CaO td, % 
khối lượng, không lớn hơn  F 
C - 
2 - 
4 - 
4 - 
2 1,0 3,0 
3 Hàm lượng mất kh i nung MKN, % khối 
lượng, không lớn hơn  F 
C 12 
5 15 
9 8* 
7 5* 
5 8* 6 TCVN 8262:2009  
4 Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa 
tan), % khối lượng, không lớn hơn  F 
C 1,5 1,5 TCVN 6882:2016  
5 Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, 
không lớn hơn  F 
C 0,1 - - 0,1  TCVN 14 1 
6 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) 
của tro bay dùng:     
Phụ lục A - TCVN 
10302:2014  - Đối với công trình nhà ở và công 
cộng, không lớn hơn  370  
370 
- Đối với công trình công nghiệp, đường 
đô thị và khu dân cư, không lớn hơn  740 
7 Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi 
măng sau 28 ngày so với mẫu đối 
chứng, %, không nhỏ hơn    
75 TCVN 6882:2016  
* Khi đốt than Antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng mất khi nung tương ứng: - lĩnh vực c tới 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuậ n hoặc theo 
kết quả thử nghiệm được chấp nhận.  
+ F - Tro axit                 C - Tro Bazơ ;               + Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩ nh vực sử dụng, ký hiệu:  
- Dùng cho chế tạo sản phẩ m và cấu kiện bê tông cốt th ép từ bê tông n ặng và bê tông nhẹ, ký hiệu: a;  
- Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b;  
- Dùng cho chế tạo sản ph ẩm và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c;  
  - Dùng cho chế tạo s ản phẩm và cấu kiệ n bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d.  
 QCVN 16:2022 /BXD  
43 PHỤ LỤC C – Gạch gốm ốp lát  
Bảng C - 1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô (Nhóm B)  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp 
thử Quy cách 
mẫu  BIa 
Ev ≤ 0,5%  BIb 
0,5% < E v≤ 3%  BIIa 
3% < E v≤ 6%  BIIb 
6% < E v ≤ 10%  BIII 
Ev > 10%  
1. Độ hút nước, E v , % khối lượng    
TCVN 6415 -3:2016  
5 - 10 viên 
gạch 
nguyên  - Trung bình  Ev ≤ 0,5%  0,5% < E v≤ 3%  3% < E v≤ 6%  6% < E v ≤ 10%  Ev > 10%  
- Của từng mẫu, không lớn hơn  0,6 3,3 6,5 11 - 
2. Độ bền uốn, MP a      
TCVN 6415 -4:2016  - Trung bình, không nhỏ hơn  35 30 22 18 12 (d ≥ 7,5)  
15 (d < 7,5)  
- Của từng mẫu, không nhỏ hơn  32 27 20 16 - 
3. Độ chịu mài mòn       
3.1. Độ chịu mài mòn sâu đối với 
gạch không phủ men, tính bằng 
thể tích v ật liệu bị hao hụt khi 
mài mòn, mm3, không lớn hơn  175 175 345 540 - TCVN 6415 -6:2016  
3.2. Độ chịu mài mòn đối với gạch 
phủ men, tính theo giai đoạn mài 
mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, 
cấp I, II, III, IV  I, II, III, IV  I, II, III, IV  I, II, III, IV  I, II, III, IV  TCVN 6415 -7:2016  
4. Hệ số chống trơn trượt  - Chất làm ướt  A, B, C  DIN 51130, DIN 
51097, AS/NZS 4856  
EN 16165:2021  - Dầu động cơ  R8(*), R9 ,R10, R11, R12, R13  
5. Hệ số giãn n ở nhiệt dài Theo phương pháp thử (Xem xét mức)  TCVN 6415 -8:201 6 
6. Hệ số giãn n ở ẩm Theo phương pháp thử ( xem xét mức)  TCVN 6415 -10:2016  
 QCVN 16:2022 /BXD  
44 Bảng C - 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (Nhóm A)  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  Phương 
pháp thử  Quy cách 
mẫu  AIa 
Ev≤ 0,5%  AIb 
0,5 < E v ≤ 3%  AIIa-1 
3% < E v ≤ 6%  AIIa-2 
3% < E v ≤ 6%  AIIb-1 
6% < E v ≤ 10%  AIIb-2 
6% < E v ≤ 10%  AIII 
Ev > 10%  
1. Độ hút nước,  Ev, % khối lượng         
TCVN  
6415 -3:2016  
5 - 10 viên 
gạch 
nguyên  - Trung bình  Ev ≤ 3%  0,5 < Ev≤ 3% 3% < E v≤ 6%  3% <  Ev ≤ 6%  6% < E v≤ 10%  6% < E v ≤ 10%  Ev > 10%  
- Của t ừng mẫu, không lớn hơn  0,6 3,3 6,5 6,5 11 11 - 
2. Độ bền uốn, MP a        
TCVN  
6415 -4:2016  - Trung bình, không nhỏ hơn  28 23 20 13 17,5 9 8 
- Của từng mẫu, không nhỏ hơn  21 18 18 11 15 8 7 
3. Độ chịu mài mòn          
3.1
. Độ chịu mài mòn sâu đối với 
gạch không phủ men, tính bằng 
thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài 
mòn, mm3, không lớn hơn  275  
275 393 541 649 1062  2365  TCVN  
6415 -6:2016  
3.2
. Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ 
men, tính theo giai đoạn mài mòn 
bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp     
I, II, III, IV   
 I, II, III, IV  TCVN  
6415 -7:2016  
4. Hệ số chống trơn trượt  - Chất làm ướt  A, B, C  DIN 51130, DIN 
51097, AS/NZS 
4856 ; EN 
16165:2021  - Dầu động cơ  R8(*), R9, R10, R11, R12, R13  
5. Hệ số giãn n ở nhiệt dài Theo phương pháp thử  TCVN  6415 -
8:2016   
6. Hệ số giãn n ở ẩm Theo phương pháp thử  TCVN 6415 -
10:2016   
Ghi chú:  
Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m2. Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1 mục III, Bảng 1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ 
thuật cần kiểm tra như sau:  
(*) chỉ nh ng mẫu gạch không đạt được R9  
- Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1. ; số lượn g mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không 
nhỏ hơn 0,25 m2. QCVN 16:2022 /BXD  
45 - Đối với  gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1 ., 3.; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch 
nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2. 
- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: c ần kiểm tra chỉ tiêu số 1., 3., 4., ..; Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36  m2. 
- Đối với gạch có kích thước cạnh lớn hơn hoặc bằng 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu 1 ., 2., 3., 4.,.; Số lượng mẫu: 10 viên gạch nguyên và/hoặc không nhỏ hơn 0,5 m2. 
- Kích thước cạnh được tính đối với kích thước cạnh lớn nhất.  
PHỤ LỤC D – Đá ốp lát tự nhiên  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu cầu  
Phương 
pháp thử  Quy cách 
mẫu  Nhóm 
đá 
granit  Nhóm đá thạch 
anh Nhóm đá 
hoa (đá 
Marble)  Nhóm đá vôi  Nhóm đá phiến  (**) Nhóm khác  
I II Serpentin  Travertin  
I II III I II I II III Ia Ib IIa IIb I II  
1 Độ hút nước, %, 
không lớn hơn  0,4 1 3 8 0,2 3 7,5 12 0,25 - - 0,2 0,6 2,5 TCVN 6415 -
3 : 2016   
7 mẫu kích 
thước (100 
x 200) mm  2 Độ bền uốn, MP a, 
không nhỏ  hơn 10,3 13,9 6,9 2,4 6,9 6,9 3,4 2,9 50 62 38 50 6,9 - TCVN 6415 -
4 :2016  
3 Độ chịu mài mòn 
bề mặt - Ha, 
không nhỏ hơn (*)  25 2 8 10 10 8 10 10 TCVN 
4732:2016  5 mẫu kích 
thước (47 x 
47) mm  
4 Hệ số chống tr ơn 
trượt:  
- Chất làm ướt  A, B, C  DIN 51130, 
DIN 51097, 
AS/NZS 
4856 , DIN EN 
16165:2021  1,2 m2 đá 
- Dầu động cơ  
R8(***), R9, R10, R11, R12, R13  
(*) Chỉ áp dụng đối với các loại đá có bề mặt phẳng  
(**) Đối với đá phiến, có thể sử dụng trong môi tr ường chứa axit. Loại I được dùng cho ngoại thất, lo ại II được dùng  cho nội thất.  
(***) chỉ những mẫu không đạt đ ược R9  QCVN 16:2022 /BXD  
46 PHỤ LỤC E - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ  
TT Chỉ tiêu kỹ 
thuật  Mức yêu cầu  Phương pháp 
thử Quy cách mẫu  
W1 > 2,0  2,0 ≥ W 2 > 0,5  0,5 ≥ W 3 > 0,05  W4 ≤ 0,05  
1 Độ h út nước, % 
khối lượng  W1 > 2,0  2,0 ≥ W 2 > 0,5  0,5 ≥ W 3 > 0,05  W4 ≤ 0,05  BSEN 14617 -
1:2013  06 mẫu thử kích thước (100x100) mm và 
độ dày (10 ± 2) mm  
2 Độ bền uốn, 
MPa F1 < 12,0  12,0 ≤ F 2 < 25,0  25,0 ≤ F 3 < 40,0  F4 ≥ 40,0  BSEN 14617 -
2:2016  10 mẫu thử kích th ước tối thiểu như sau:  
Chiều dài ít nhất là (200 ± 0,3) mm;  
Chiều rộng ít nhất là (50 ± 0,3) mm và 
không lớn hơn chiều dài . 
3 Độ bền mài 
mòn (mm)  A1 > 36,5  36,5 ≥ A 2 > 33,0  33,0 ≥ A 3 > 29,0  A4 ≤ 29,0  BSEN 14617 -
4:2012  06 mẫu thử kích thước tối thiểu (100 x70) 
mm 
 4 Độ bền hóa học  
C1 C2 C3 C4 BSEN 14617 -
10:2012  04 mẫu thử kích thước tối thiểu (300x300)  
mm QCVN 16:2022 /BXD  
47 PHỤ LỤC F - Gạch đất sét nung  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
Gạch đặc  Gạch rỗng  
1. Cường độ  nén và uốn  Bảng F TCVN  6355 -2÷3:2009  Lấy 15 viên bất 
kỳ từ mỗi lô  2. Độ hút nước, %, không lớn hơn  16 16 TCVN 6355 -4:2009  
 
 
 
Bảng F - Cường độ nén và uốn của gạch đất sét nung  
Đơn vị tính bằng MPa  
Gạch rỗng  Gạch đặc  
Mác gạch  Cường độ nén  Cường độ uốn   
Mác gạch  Cường độ nén  Cường độ uốn  
Trung bình cho 
5 mẫu thử  Nhỏ nhất cho 
1 mẫu thử  Trung bình cho 
5 mẫu thử  Nhỏ nhất cho 
1 mẫu thử  Trung bình 
cho 5 mẫu thử  Nhỏ nhất cho 
1 mẫu thử  Trung bình cho 
5 mẫu thử  Nhỏ nhất cho 
1 mẫu thử  
M 125 12,5 10,0 1,8 0,9 M 200 20  15  3,4  1,7  
M 100 10,0 7,5 1,6 0,8 M 150 15  12,5  2,8  1,4  
M 75 7,5 5,0 1,4 0,7 M 125 12,5  10  2,5  1,2  
M 50 5,0 3,5 1,4 0,7 M 100 10  7,5  2,2  1,1  
M 35 3,5 2,5 - - M 75 7,5  5  1,8  0,9  
     M 50 5  3,5  1,6  0,8  
 
 
 QCVN 16:2022 /BXD  
48 PHỤ LỤC G - Gạch bê tông  
 
TT Chỉ tiê u kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
1. Cường độ chịu nén   
Bảng G  TCVN 6477:2016  Lấy 10 viên bất kỳ từ 
mỗi lô  2. Độ thấm nước  
3. Độ hút nước  TCVN 6355 -4:2009  
 
 
 
Bảng G - Cường độ ch ịu nén, độ hút nước và độ thấm nước  của gạch bê tôn g 
Mác gạch  Cường độ chịu nén, MPa  Độ h út nước, % khối 
lượng, không lớn 
hơn Độ th ấm nước,  L/m2.h, 
không lớn hơn  
Trung b ình cho ba m ẫu 
thử, kh ông nhỏ h ơn Nhỏ nh ất cho 
một mẫu th ử Gạch xây không 
trát Gạch xây có 
trát 
M 3,5 3,5 3,1 
14 
0,35 16 M 5,0 5,0 4,5 
M 7,5 7,5 6,7 
12 M 10,0 10,0 9,0 
M 12,5 12,5 11,2 
M 15,0 15,0 13,5 
M 20,0 20,0 18,0 QCVN 16:2022 /BXD  
49 PHỤ LỤC H - Sản phẩm bê tông khí chưng áp  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
1. Cường độ nén   
Bảng H TCVN 9030:2017  Lấy 15 viên bất  kỳ từ 
mỗi lô  2. Khối lượng thể tích khô  
3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn  0,2 (0,02%)  
 
Bảng H - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô  
Cấp cường độ nén  
B Giá trị trung bình c ường độ chịu nén, 
MPa, không nhỏ hơn  Khối lượng thể tích k hô, kg/m3 
Danh nghĩa  Trung bình  
B2 2,5 400 từ 351 đến 450  
500 từ 451 đến 550  
B3 3,5 500 từ 451 đến 550  
600 từ 551 đến 650  
B4 5,0 600 từ 551 đến 650  
700 từ 651 đến 750  
800 từ 751 đến 850  
B6 7,5 700 từ 651 đến 750  
800 từ 751 đến 850  
900 từ 851 đến 950  
B8 10,0 800 từ 751 đến 850  
900 từ 851 đến 950  
1000  từ 951 đến 1050  
 
 QCVN 16:2022 /BXD  
50  
PHỤ LỤC I – Ngói bê tông  
 
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
1. Độ bền cơ học  Bảng I 
EN 491:2011  Lấy 1 0 viên bất  kỳ từ 
mỗi lô  2. Độ thấm nước  Không thấm  
 
 
Bảng I – Lực uốn gãy tối thiểu Fmin của ngói  
Đặc tính  Ngói có rãnh liên kết  Ngói không có 
rãnh liên kết  Dạng sóng  Dạng phẳng  
Chiều cao sóng  d > 20 mm  20 mm ≥ d ≥ 5 mm  d < 5 mm  
 Chiều rộng  làm việc 
của viên ngói cw (mm)  ≥ 300 ≤ 200  ≥ 300  ≤ 200  ≥ 300  ≤ 200  
Fmin (N)  2000  1400  1400  1000  1200  800 550 
 
 
 
 
 
 
 
 QCVN 16:2022 /BXD  
51 PHỤ LỤC K – Kính nổi  
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
1. Sai lệch chiều dày  Bảng K.1  
TCVN 7219:2018  
3 mẫu, kích thước   ≥ (610x610) mm  2. Khuyết tật ngoại quan  Bảng K.2  
3. Độ xuyên quang  Bảng K.1  TCVN 7737:2007  
Bảng K.1 - Chiều dày danh nghĩa , sai số kích thước cho phép  và độ xuyên quang  
Loại kính  Chiều dày danh 
nghĩa, mm  Sai số chiều 
dày, mm  Độ xuyên quang, % 
không nhỏ hơn  
2 2,0 
± 0,20 88 2,5 2,5 
3 3,0 87 
4 4,0 85 
5 5,0 84 
6 6,0 
83 6,5 6,5 
8 8,0 
± 0,30 82 
10 10,0 80 
12 12,0 78 
15 15,0 ± 0,50 75 
19 19,0 
± 1,00  70 
22 22,0 68 
25 25,0 67 
 QCVN 16:2022 /BXD  
52 Bảng K.2 - Chỉ tiêu chất lượng  các khuyết tật ngoại quan  
           
TT Dạng khuyết tật  Mức cho phép  
1. 
Bọt(1) Kích thước bọt, mm  0,5 ≤ D(2) < 1,0  1,0 ≤ D < 2,0  2,0 ≤ D < 3,0  D ≥ 3,0  
Số bọt cho phép(4) 2,2 x S(3) 0,88 x S 0,44 x S  0 
2. 
Dị vật(1)  Kích thước dị vật, mm  0,5 ≤ D < 1,0  1,0 ≤ D < 2,0  2,0 ≤ D < 3,0  D ≥ 3,0  
Số dị vật cho phép(4) 1,1 x S  0,44 x S  0,22 x S  0 
3. Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật(4) Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai 
bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm.  
4. Khuyết tật dạng v ùng, dạng đường hoặc vết dài(5) Không cho phép nhìn thấy được  
 
5. Khuyết tật trên cạnh cắt  Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt 
góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc 
với bề mặt tấm kính, phải  không lớn hơn chiều dày danh nghĩa của 
tấm kính và không lớn hơn 10 mm.  
6. Độ cong vênh, %, không lớn hơn  0,30 
7. Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn   
- Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm  40 
- Loại chiều dày 3 mm  45 
- Loại chiều dày ≥ 4 m m 50 
 Chú thích:  
1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí;  
2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật lấy theo giá trị kích thước ngoài lớn nhất;  
3) S là diện tích tấm kính có  đơn vị đo là 1 mét vuông (m2), được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai;  
4) Giới hạn số bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đi phần thập phân) của phép nhân giữa S và hệ số;  
5) Khuyết tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất h iện liên tiếp dưới bề mặt hoặc trên bề mặt tấm kính như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết 
xước, vùng không đồng nhất.  
 QCVN 16:2022 /BXD  
53  
PHỤ LỤC L - Kính phẳng tôi nhiệt  
 
TT Chỉ tiêu kỹ thuật  Mức yêu câu  Phương pháp thử  Quy cách mẫu  
1. Sai lệch chiều dày  Bảng L  
TCVN 7219:2018  
3 mẫu, kích thước   
≥ (610x610) mm  2. Khuyết tật ngoại quan  Không cho phép có các vết nứt, 
lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy 
trên bề mặt của tấm kính  
3. Ứng suất bề mặt của kính   
TCVN 8261:2009  - Kính tôi nhiệt an toàn, MPa  không nhỏ hơn 69  
- Kính bán tôi, MPa  từ 24 đến nhỏ hơn 69  
4. Độ bền phá vỡ mẫu   
TCVN 7455:2013  + Kính dày < 5 mm, khối lượng mảnh vỡ lớn 
nhất, g, không lớn hơn (đối với cả 03 mẫu thử)  15 
 
+ Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ 
hơn 40 
 QCVN 16:2022 /BXD  
54  
Bảng L - Chiều dày danh ng hĩa và sai lệch cho phép  
 
Đơn vị tính bằng milimet  
Loại kính  Chiều dày danh 
nghĩa  Sai lệch cho phép  Loại kính  Chiều dày danh 
nghĩa  Sai lệch cho 
phép  
Kính vân hoa 
tôi nhiệt *  3 
± 0,3    
4 
5 ± 0,4 
6 ± 0,5 
8 
± 0,8 
10 
Kính nổi tôi 
nhiệt  3 
4 
5 
6 ± 0,2  
 
Kính phản 
quang tôi nhiệt  3 
4 
5 
6 ± 0,2 
8 
10 ± 0,3 8 
10 ± 0,3 
12 
15 ± 0,5 12 
15 ± 0,5 
19 
± 1,0  19 ± 1,0  
25 
* Chiều dày của kính vân hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nhất của mặt có hoa văn tới mặt đối diện  
 
 
 
 